152 E. Cohen. 



Das specifische Gewicht gibt Meunier zu 6-79 an, eine Zahl, die für eine so nickel- 

 reiche Legirung doch augenscheinlich viel zu niedrig ist und sich nur durch Hohlräume 

 erklären liesse, welche so reichlich vorhanden sein müssten, dass sie sich kaum der 

 Wahrnehmung entziehen könnten. 



Herr Professor Ussing war so freundlich, mir ein 33 ^/j Gr. schweres Stück mit 

 einer Schnittfläche von i3 Quadratcentimeter für die Untersuchung zur Verfügung zu 

 stellen. Es ist eine 25 Mm. breite, 55 Mm. lange Platte, welche sich gegen das Ende 

 verjüngt und einem spitz auslaufenden Theile des Meteoriten entstammt, da sie mit 

 Ausnahme der einen gerade abgeschnittenen Seite an den übrigen Theilen der Peri- 

 pherie von Rinde begrenzt wird. Letztere scheint die ursprüngliche, unvollständig 

 oxydirte Brandrinde zu sein; sie gleicht zwar Eisenhydroxyd, ist aber noch stark magne- 

 tisch. Eine Veränderungszone fehlt. 



Beim Aetzen nimmt das Eisen einen ähnlichen firnissartigen Glanz an wie Mor- 

 radal und Smithland, unterscheidet sich aber wesentlich von letzteren durch das Vor- 

 kommen der gleichen, unter einander parallelen Aetzbänder, wie sie für Capland und 

 Iquique charakteristisch sind. Das mir vorliegende Stück enthält zwei Gruppen solcher 

 Aetzbänder. Die eine besteht aus einem 3^/2 Mm. breiten Band, auf welches in etwa 

 Y2 Mm. Entfernung auf der einen Seite drei feine, kaum ^/^ Mm. breite Bänder folgen, 

 während auf der anderen Seite nur ein ebenso schmales liegt. Die andere Gruppe 

 bildet ein 2 Mm. breites Band, weiches sich stellenweise spaltet, dann wieder vereinigt. 

 Die feineren Bänder keilen auch gelegentlich aus. Je nach der Lage der Platte gegen 

 das einfallende Licht sind diese Streifen dunkler oder heller, als die Hauptmasse des 

 Nickeleisen, und bei einer bestimmten Lage ist der Reflex der ganzen Fläche vollkom- 

 men einheitlich. Unter dem Mikroskop stellt sich Kokomo bei massiger Vergrösserung 

 als eine durchaus homogene Masse dar, abgesehen von ausserordentlich winzigen, stark 

 reflectirenden Pünktchen. Erst bei Anwendung von etwa 20ofacher Vergrösserung 

 nimmt man einen Wechsel dunkler, matter und heller, glänzender Partikel wahr; da 

 man aber nirgends eine deutliche Abgrenzung derselben gegen einander erkennen 

 kann, ist eine sichere Entscheidung nicht möglich, ob ein Aufbau aus Körnern vorliegt, 

 oder ob die Erscheinung durch Aetzgrübchen bedingt ist. Ich halte ersteres für wahr- 

 scheinlicher. Accessorische Gemengtheile irgend welcher Art wurden nicht wahr- 

 genommen. 



Nach stärkerem Aetzen wird die Schnittfläche matt und schliesslich uneben, indem 

 zahlreiche kleine, dicht nebeneinander liegende rundliche Grübchen sich bilden; die 

 Ermittelung der Structur wird aber damit nicht gefördert. 



Die von Herrn O. Sjöström ausgeführte Analyse lieferte die unter XIX und 

 XIX a folgenden Zahlen. Das Eisen löste sich ohne Rückstand in Königswasser; Chrom 

 ist nicht vorhanden, auf Kohlenstoff und Chlor wurde bei dem geringen zur Verfügung 

 stehenden Material nicht geprüft. XIX ö gibt die Gesammtzusammensetzung, XIX c die 

 Zusammensetzung des Nickeleisen nach Abzug von Phosphornickeleisen (o-52°/o). 

 Unter XVIII ist zum bequemeren Vergleich die ältere Analyse von Smith bei- 

 gefügt. 



einigen seien, da sie aus Braunin beständen, für welches er die Formel Fej^ Ni mit 6-i57o Ni -j- Co 

 annimmt. Das heisst: die analytischen Resultate von Smith, Wöhler und Anderen werden ohne 

 irgend welche Begründung für falsch erklärt, und an ihre Stelle werden willkürliche Annahmen ge- 

 setzt, welche allen beobachteten Thatsachen widersprechen. 



